SUR VHIST. NATURE LLE ET LES ARTS. 87 



II fe trouve en majje irreguliere. 



Si fur/ace eft grenue. 



Son eclai exrerieuc & inrerieur eft fcintillant. 



Sa cajjure efi I- .nicoup moins compade que celle de la pliipart des 

 marbres, il prefente des grains a facettes indererminees , & eft un pen 

 feuiliete. 



Ses fragmens font en niafles irregulieres cuneiformes. 



11 eft iranjlucide fur les boids , mais moins que le marbre de Carare. 



II eft plus tendre que Is marbre ordinaire; il eft grenu , friable & 

 aigre : il pent prendre '■^ poI: , n-ais fur fes grains feulemenr. 



Enfin, il a une jlexibuuc q-'i -1. en partie elaftique : cette flexibilite 

 eft trcs-fenfible quand la longueui de la pierre eft dix ou doiize fois plus 

 grande que fon epailTeur; on s'appercoic alors , fi Ton fixe I'une de fes 

 extrcmites , que I'autre peut parcourir un arc d'environ trois degres au- 

 deli de fa direction naturelle ; de maniere que fon mouvement total eft 

 de cinq d iLx degres. Cette faculte doit varier felon I'etat oii cette pierre 

 fe trouve; je prefume qu'clle peut etre plus grande lorfque celle-ci a ete 

 prife a la partie exterieure des bancs , & moindre lorfqu'elle vient de 

 I'interieur ; elle peut auffi s augmenter jufqu a un certain point en 

 ebranlant la piece par des fecoufles reiterees. — Quant a Velafllchi de 

 ce marbre, elle eft trcs-norable ; mais comme celle des deux autres 

 pierres elaftiques , elle eft infuffifante pour le rendre cor.;pIettement a fon 

 premier etar. 



Sa pefanteur fpecifique eft dc 2.2,^6 ■-, ce qui furpafle celle de la 

 plupart des marbres. 



Frappi dans Cobfciirhe il donne une lumiere pbofphoriqiis routje 

 pareille a celle d'un fer qui rougit, & tout-a-fait iemblable a celle de 

 la pate de la tremolithe , fubftance avec laquelle ce matbre a d'ailleurs le 

 plus grand rapport. 



Av FELf, il refifte davantagc que la pierre a chaux pure. — Mis fur 

 un fer rouge , il donne une liieur phofphorique d'un blanc rouge, vive , 

 &; qui dure long-tenis. — Examine au chalumeau, des le premier coup 

 defeu les grains a facettes dont il eft compofe fe feparerent tous & en 

 meme-tems il jaunit fenfiblement ; au dernier coup il donne quelques 

 legers indices de fufion fur fes furfaces , & il fe couvre d'un vernis mac 

 qui tient quelquefois agghnines des grains entierement fepares d'ailleurs. 



Plonge DANS l'eau, il s'en laifte penetrer avec tanc de faciiite que 

 dans quelques fecondes il eft mouille a plufieurs lignes de profondeur ; 

 il devient alors plus fragile &: plus friable, mais fans augmenter de flexi- 

 bilite. — Mis dans l'eau a 70 d. de chaleur pendant trois quarts d'heure, 

 il en abforbe ^ de fon poids , d'ou il refulte que fa pefanteur fpecifique 

 fe trouve alors de 28,5'0 ; pefanrfur exadlement la mcme que celle que 

 M. de Sauffutt fils vient de trouver sux marbics du Tirol aui fe diflolvert 



